• • 



BEWIRKTEN FORM VER AND. 77 



Bei dem gemeinen Brauneisenstein , der nebst dem ochrigen am Hiiufigsten 

 aus der Zersetzung des Spharosiderites hervorgehet, betragt aber das eigen- 

 thiimliche Gewicht mindestens 3,5, und bei dem schlaekigen, der zuweilen 

 entstehet, 3,6 —3,8. Es findet also bei der Bildung solcher Abanderungen 

 eine Verdichtung statt. Dieses ist noch im hoheren Grade bei der Bildung 

 von Pyrrhosiderit der Fall. Unter obigen Voraussetzungen wiirde das speci- 

 fische Gewicht desselben 2,92 seyn; seine dichte Abandoning hat aber ein 

 eigenthiimliches Gewicht von 3,55 — 3,57. Die Nebenbestandtheile des Spha- 

 rosiderites machen freilich diese Bestimmungen ungenau; doch wird bei den 

 dichteren Abanderungen des Brauneisensteins und Pyrrhosiderites das specifische 

 Gewicht wohl stets etwas grosser seyn, als die Berechnung nach dem Verluste 



■ 



an Bestandtheilen dasselbe ergiebt. 



Der Spharosiderit zeigt verschiedene Grade der Zersetzbarkeit, welches 

 ohne Zweifel mit dem verschiedenen Gehalte an kohlensaurem Manganoxydul 



zusammenhangt, welche Beimischung die Verwitterung befordert 1 ). Die Zer- 

 setzung beginnt in der Regel an der Oberflache, und schreitet allmahlig 

 gegen das Innere fort. Doch bemerkt man zuweilen auch im Innern dunkle 

 Flecke, welche den Anfang der Verwitterung zu erkennen geben 2 ). So 

 lange die umgeanderte Rinde sehr schwach ist, zeigen sich wohl bunte Stahl- 

 farben. Bei ihrer Zunahme gehet aber die ursprunglich gewohnlich blassgelbe 

 Farbe des Korpers an der Oberflache in eine briiunliche, oder braunlich- 

 schwarze Farbe ttber. Die dunklere Farbung wird durch einen grosseren 



Gehalt an gebildetem Manganoxydhydrat bewirkt 3). Allmahlig verbreitet sich 

 dann die braune Farbe durch das Innere des Korpers. Ist dieser spathig oder 



1) Vergl. die Verwitterung im Mineralreiche , von Dr. G. Suckow. S. 37. 



2) Daselbst. S. 36. 



3) Die dunkle Farbe welche der Spharosiderit in der Gluhhitze annimmt, ruhrt 

 von der Bildung von Eisenoxydoxydul her, welches zuerst entstehet, woraus 

 dann bei fortgesetztem Gltthen Eisenoxyd wird, wie man es bei dem Rosten 

 des Eisenspathes und thonigen Spharosiderites auf Eisenhutten beobachten kann. 

 Der schon in Eisenoxydhydrat umgewandelte Spharosiderit verhalt sich im Feuer 

 anders, indem er durch den Verlust des Wassers sogleich die rothe oder 



/ 



rothbraune Farbe des Eisenoxydes annimmt. 



